394 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
ne soit un produit artificiel. Ayant constaté que ce fer ne contenait 
pas de nickel et qu’il était carburé, j’en ai fait polir une surface, qui 
montre de petites aiguilles brillantes disséminées sur un fond plus 
terne. Je l’ai communiqué à M. Osmond, spécialiste bien connu par 
ses beaux travaux sur la structure microscopique des métaux. Ce savant 
n’a pas hésité à reconnaître, dans mon échantillon, de l’acier de 
cémentation et il a bien voulu me donner les Indications complémen- 
taires suivantes : 
« On obtient d’habitude, dans l’industrie, ce genre d’acier en chauf- 
fant pendant un temps suHisant des barres de fer à une température 
de 1000 à 1050“ au contact d’un cément à base de charbon de bois ; on 
peut aussi l’obtenir en coulant le fer fondu au contact d’une paroi de 
carbone dans des conditions telles que la quantité de carbone dissout 
ne dépasse pas les limites voulues. 
La teneur en carbone est, en général, de 1,40 à 1,60 dans l’échan- 
tillon considéré, avec des irrégularités très notables en certaines 
régions, notamment au contact de grains d’o.xyde. 
L échantillon a été un peu déformé au rouge, comme le prouve la 
rupture assez fréquente des aiguilles de (■fhnenlite (Fe^ G) (voir à cohe- 
nité] ; mais la déformation n’a pas été poussée bien loin. 
Il a été trempé, mais très irrégulièrement, soit que le chauffage 
avant trempe ait été très inégal, soit que, celui-ci étant uniforme, 
on n’ait immergé qu’une partie du morceau dans l’eau. Certaines 
régions indiquent une trempe dans l’eau très froide à partir d’une tem- 
pérature exagérée voisine de 1050", alors que la trempe est négative 
dans d autres régions, c’est-à-dire que le refroidissement dans ces 
dernières régions, tout en étant assez rapide, ne l’a pas été suffisam- 
ment pour donner la dureté. 
Ce métal a donc subi des traitements qui me paraissent supposer 
1 intervention d un homme qui n était pas du métier. Les irrégulari- 
tés de composition, combinées avec les irrégularités de traitement en 
fout une véritable carte d échantillons. Mais les diverses structures 
constatées sont toutes connues et peuvent être reproduites artificiel- 
lement dans des conditions déterminées. » 
La même observation peut être faite pour le prétendu fer natif du 
Croustet. 
Alpes. — Isère. Un bloc de fer métallique superficiellement oxydé 
a été trouvé par Élie de Beaumont au cours d’une excursion faite avec 
